518 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



On traite le residu par I'acide nilrique pur ; on evapore 

 h. siccite, on eleve ensuite progressivement la temperature 

 jusqu'a 200" ou SSO^surle bain de sable, el Ton mainlient 

 la capsule a cette temperature jusqu'a ce qu'une baguette 

 plongee dans I'ammoniaque et placee au-dessus de la 

 capsule, ne decele plus de degagement d'acide nitrique. 

 On peut pousser, sans inconvenient, la calcination jusqu'au 

 poi.nl ou les vapeurs nitreuses commencent a se former. 

 On a alors dans la capsule : 



Silice. Nitrate de chaux. 



Alumine hydrat^e. Nitrate de magnesie. 



Sesquioxyde de fer. Sous-nitrate de inagn^sie. 



319. — Dosage de la silice. — On humecle alors la 

 masse avec du nitrate d'ammoniaque concentre, on chautTe 

 et Ton repete cette operation jusqu'a ce qu'il ne se pro- 

 duise plusde vapeurs ammoniacales. Le degagement d'am- 

 moniaque est ordinairement proportionnel a la quantite 

 de sous-nitrate de magnesie qui s'est forme. On ajoute 

 ensuite de I'eau distillee et on laisse digerer a une douce 

 chaleur. Dans le cas ou le nitrate d'ammoniaque n'aurait 

 pas donne lieu a un degagement sensible de vapeurs am- 

 moniacales, il faudrait ajouter de I'eau cbaude, agiter le 

 melange et y verser une goutte d'ammoniaque peu con- 

 centree. L'ammoniaque ne doit occasionner aucun trouble 

 dans la liqueur, et, de plus, son odeur doit rester mani- 

 feste, ce qui monlre que la calcination des nitrates a ete 

 convenablement conduite, et qu'il n'y a pas trace d'alu- 

 mine ni de fer en dissolution. On porte alors lentement la 

 liqueur a I'ebullition, puis on decante avec precaution sur 

 un filtre, et on lave plusieurs fois le residu dans la capsule, 

 avec de I'eau bouillante. Quand le lavage est complet, on 

 reprend le residu de silice, d'oxydes de fer etd'aluminium 



